{ 274 ) 

 lion et la densité connues de l'iodure permettent de déduire l'épaisseur 



. m tu 



correspondante de l'argent. On trouve ainsi -^. pour l'épaisseur de la 



couche d'argent delà lame (A). 



u Une seconde glace (B) a été recouverte d'une feuille d'argent battu, 

 opaque comme la précédente, mais seulement pour les rayons d'une inten- 

 sité médiocre, car en regardant directement le soleil au travers de cette 

 couche, on distingue le globe de l'astre dépouillé de ses rayons et coloré * 

 d'une teinte bleue très-riche. Je me suis assuré que cette feuille d'argent ren- 

 ferme un peu d'or. 



» On a essayé de rayer cette surface avec de l'éméri comme la précé- 

 dente, mais elle était trop ihégale et trop peu adhérente au verre; on n'a pu 

 obtenir quelque résultat qu'en la frottant avec du coton pur, et alors la sur- 

 face a donné des reflets polarisés bien marqués. Observée au microscope, 

 elle a paru lacérée en tous sens, en sorte qu'on n'a pu rien conclure de cette 

 épreuve. Cependant, pour contrôler les autres résultats, on a évalué l'épais- 

 seur en formant des anneaux avec l'iode; ceux-ci s'arrêtaient au milieu du 

 quatrième anneau brillant; au delà, la couche était parfaitement transpa- 

 rente et jaune. De là on conclut, conime précédemment, que la couche 



I min 



d'argent ne dépassait pas l'épaisseur de — ^^j— Cette extrême ténuité des 



feuilles d'argent battu concorde assez bien avec celle des feuilles d'or em- 

 ployées pour la dorure; ces feuilles, qui, comme on le sait, sont transpa- 



|Uim 



rentes et d'une teinte verte, ont une épaisseur moyenne d'environ , 



' •' 10000 



comme je m'en suis assuré en pesant des surfaces connues (trois échantil- 

 lons différents ont donné les valeurs : o'°"',oooioS; o""",oooo95 et 

 o'""',oooo9i). 



» Revenant alors à l'emploi des glaces revêtues d'une couche d'argent 

 déposée chimiquement, on en a obtenu une(C) plus mince que les précé- 

 dentes, comme le prouve une transparence bien plus grande ; la lumière 

 transmise est d'un bleu gris, la lumière réfléchie est d'un bleu jaunâtre, 

 avec celte particularité que vers l'angle de polarisation maximum elle de- 

 vient tout à coup d'un beau bleu pour la lumière polarisée normalement 

 au plan de réflexion. Les anneaux d'iodure formés sur cette surface s'arrê- 

 tent vers le milieu du deuxième anneau brillant, au delà la transparence 

 est complète; on conclut de là pour l'épaisseur de la couche d'argent 



I min 



Cette couche, rayée avec le même émeri que précédemment, a pré- 



